lieber Gusseisen hei Ueherführung in Staheisen. 183 



mechanisch von der Schlacke getrennten Eisenkugeln: 

 2,444 Proc. Kohlenstoff und 0,194 Proc. Siliciuni. Als 

 die Volum Vermehrung der wallenden Masse ihr Maximum 

 erreicht hatte, wurde die vierte Probe gezogen. Wäh- 

 rend des Erkaltens derselben beobachtete man blaue 

 Flämmchen brennenden Kohlenoxydgases auf derselben. 

 Erkaltet glich die Probe einem Ameisennest wegen der 

 feinen Mengung der Eisenkörnchen mit der gebildeten 

 Schlacke. Aeusserlich schwarz, unterm Hammer sehr brü- 

 chig, zeigten die Eisentheilchen metallischen Bruch. Sie 

 hielten 2,305 Proc. C und 0,182 Proc. Si. Die fünfte 

 Probe wurde genommen, als die Masse zu wallen auf- 

 gehört und ihr früheres geringes Volumen wieder ange- 

 nommen hatte. 1 Stunde 35 Minuten nach Beginn der 

 Arbeit vereinigte der Puddler die Kügelchen zu hämmer- 

 barem Eisen. Diese fünfte Probe war eine der inter- 

 essantesten der ganzen Reihe, denn die voluminöser ge- 

 wordenen Eisenkugeln waren nicht mehr brüchig, wie die 

 früheren Proben, sondern hämmerbar. Gehalt an Kohlen- 

 stoff 1,647 Proc, an Silicium 0,185 Proc. Also in Zeit 

 von 15 Minuten zwischen der vierten und fünften Probe 

 ein Herabsinken des Kohlenstoffs von 2,305 auf 1,647 

 Procent, d. h. um 0,658 Procent. 



Die sechste Probe wurde 5 Minuten nach der fünf- 

 ten gezogen, weil in diesem Augenblicke das Eisen sich 

 von den Schlacken trennte und der Puddler die Luppen 

 zu bilden begann. Während des Erkaltens der Probe 

 beobachtete man abermals blaue Flämmchen, aber weni- 

 ger als bgi den Proben 4) und 5). Die Kügelchen des 

 Eisens waren grösser und weniger innig mit Schlacke 

 gemengt als bei der letzten Probe. Die sechste Probe 

 hielt 1,206 Proc. C und 0,163 Proc. Si. In 5 Minuten 

 also eine Verminderung um 0,441 Proc. C. 



Die siebente Probe, 1 Uhr 45 Minuten gezogen, als 

 der Puddler seine Luppen zu bilden anfing, enthielt brei- 

 tere Kugeln, mehr von der Schlacke getrennt, hämmer- 

 barer als die vorige. Gehalt an C = 0,963, an Si = 

 0,163 Proc. Die achte Probe, 1 Uhr 50 Minuten, wurde 

 von einer Luppe genommen, die der Arbeiter aus dem 

 < )fen gezogen hatte, um sie unter den Hammer zu brin- 

 gen. Während des Erkaltens zeigte sie keine blaue 

 Elämmchen mehr, was bewies, dass der Puddler seine 

 Arbeit gut zu Ende geführt hatte und dass das Eisen 

 jrut entkohlt war. Die Probe stellte eine schwammige 

 Masse kleiner Eisenkugeln dar, die so aneinandcrklebtcn, 



